424 ACADEMIE 



creufet du melange de poudre d'os & de 

 charbon , & la partie fuperieure , de feule 

 poufliere d'os , & d'y placer un barreau de 

 fonte pareille a celle du n". 19 : apres I'avoir 

 tenu pendant quatre heures au fourneau a 

 vent , il trouva la portion du barreau qui 

 etoit environnee de poudre d'os, malleable 

 a chaud & a froid , & convertie pour la plus 

 granJe parrle en acier ; il y reftoit feulement 

 un noyau de fer , parce que le feu n'avolt 

 pas ete continue affez long-temps. Au con- 

 traire la portion inferieure etoit caffante 

 comme auparavant , elle ne prit la trempe 

 que comme la fonte ordinaire; a fon extre- 

 mite , qui avoit commence a entrer en fu- 

 fion , fe trouvoit une larme duQile comme 

 un acier tendre. {I/yid.) 



22°. La fonte mife dans le meme cement 

 compofe, apres avoir ete enduite de muriate 

 mercuriel ou de muriate ammoniacal, n'a pas 

 ete plus avancee a Tetat d'acier. {Ibicl.) 



230. Un morceau de fonte qui avoit ete 

 precedemment adouci par une addition de 

 ileurs de zinc {gallmei hlomma ), fut cemente 

 de nouveau dans la cendre d'os au foairneau 

 a vent, & y devint acier fin; il y avoit feu- 

 lement a fa furface exterieure une, couche 

 qui avoit paffe a i'^tat de fer; ce qui arrive 

 toujours ( ajoute I'auteur ) quand le centre 

 paffe a I'etat d'acier. ( Jhid. ) 



240. Une ecaille mince de fonte grife , 

 traitee dans le meme cement, commen^a a 

 fondre en un bouton qui s'etendit fous le 



